技術論文

Fe-36wt%Niインバー合金の熱膨張、強度その他諸特性に及ぼす加工-熱処理条件と合金元素の影響
Effects of Cold-working and Heat-treatment Conditions and Alloying Elements on Thermal Expansion,
Strength and Other Properties of Fe-36wt%Ni Invar Alloy
中間 一夫＊
Kazuo NAKAMA

Synopsis: Fe-36wt%Ni invar alloy has been widely used for precision parts where dimensional change with temperature isunfavorable. Strengthened invar alloy is in increased demand for structural members such as power cables andelectronic devices. Generally, cold-working and proper heat-treatment on, and additions of alloying elements toinvar alloy can strengthen the alloy, although these manipulations also influence the magnitude of thermal
expansion. In this study, for the purpose of developing high-strength low thermal-expansion alloy, effects of coldworking and heat-treatment on thermal expansion and effects of additions of C and other carbide-forming
elements on strength were investigated. As a result, it was revealed that mean thermal expansion coefficient
between 50°C and 150°C decreased when Fe-36wt%Ni invar alloy was cold-drawn and increased when aged
around at 500°C. Change in positron lifetime with aging temperature infers that the increase in thermal expansion
by drawing was due to introduced lattice defects such as atomic vacancies. Reason for the increase in thermal
expansion by aging at 500°C is not clear, but inhomogeneous Ni distribution could cause the phenomenon. In
terms of strengthening, V was most effective to raise age hardness among additives which form NaCl typecarbides. Moreover, when Ti replaced one quarter of V, age hardness reached the maximum. It was due to (V,Ti)
C type carbides which precipitated more densely in the V-Ti bearing alloy than VC in the V added alloy.

Key words: invar; thermal expansion; cold-drawing; precipitation hardening; positron lifetime

1. 緒言― 高強度インバー合金開発の背景 ―の組成から増加しても減少しても増大する強い組成依存性を持つ。また、このインバー組成近傍では、Fig.24） に示

Fe-Ni合金において、特に質量％でNiが約36％のときにすように、1原子当たりの磁気モーメントを表すSlater-

常温付近における熱膨張係数が最も低くなることが知られPauling曲線から外れて飽和磁化が急激に低下するなどのている 。熱膨張係数が小さい合金はインバー合金として現象も知られている。この特異な現象を理解するために長知られており、Fe-36wt%Ni合金は代表的なインバー合金

い間研究対象とされてきた。

1）の一つである。このような低熱膨張特性を利用し、Fe-Ni

中でも最も根本的な疑問は、なぜFe-36wt%Niインバー

系インバー合金やその改良合金は、精密制御機器等に用い合金の熱膨張が小さくなるのかである。インバー合金の低られている 。

熱膨張は、温度上昇に伴い、格子振動に起因する膨張と、

2）

1896年にGuilleaume がFe-35at%Ni合金の常温付近

自発体積磁気ひずみの消失による収縮が相殺することで生の熱膨張が極めて小さくなることを発見して以来、この近じる現象であると理解される5）。温度が高くなると自発磁辺の組成を有するFe-Ni合金は、温度によって長さが変わ化による体積ひずみがなぜ小さくなるのかを説明するためらないことから、invariableを略してインバー合金と呼ばに、これまで幾つかの解釈が提示されている。Kondorsky

れてきた。Fig.1 に、Fe-Ni合金の熱膨張係数αHに及ぼとSedov 6） は、Fe-Ni合金中の原子間相互作用について、す合金組成と温度の影響を示す。Fe-Ni合金の常温付近のFe-NiとNi-Ni原子対には強磁性的相互作用が働き自発磁化

熱膨張係数は、Ni量が約36wt%のときに極小となり、こを形成するのに対し、Fe-Fe原子対は潜在的反強磁性的性

3）

4）

＊

研究･開発センター

高合金鋼グループ長

博士（工学）

38

Sanyo Technical Report Vol.21 (2014) No.1

Fe-36wt%Niインバー合金の熱膨張、強度その他諸特性に及ぼす加工-熱処理条件と合金元素の影響

質（latent antiferromagnetism）を持つことから、ある程

500℃）で時効処理した場合にも熱膨張の変化をもたらし

度Fe含有量が増加するとスピンが反平行のところが増え、ていることからすると11,13,15）、これらの温度域で活動する

飽和磁化が低下すると考えた。Weiss は、Fe原子には高格子欠陥そのものが冷間加工材の特色ある挙動に影響してスピンと低スピンの2つの電子状態があるとする2γモデいる可能性がある。

7）

ルを提唱し、温度の上昇に伴い、格子定数が小さく反強磁

Fe-36wt%Ni合金は、このままでは強度はそれほど高く性的である低スピン状態が励起されるために格子の収縮をないが、合金元素の添加や塑性加工の組み合わせにより高伴うとした。また、Kachi8）は、Fe-Ni合金にはNi濃度のゆ強度化して構造用強度部材として使用されることがある。

らぎがあり磁気的に2つの相が存在する可能性を示し、こその一例として、架空送電線への応用18-20）がある。架空送れによりインバー組成での飽和磁化の低下や格子定数の不電線は、電線を鉄塔間に張る強度を確保するために高強度連続性を説明した。近年では理論的モデルに基づいた検討の芯線を中心部に、その周りに電導率の高いアルミ合金導が行われており、Wesselinowaら は、局在モーメント計

体を配置した構造となっている。インバー合金は芯線に用算により実質的にWeissの2γモデル に近い結果を得ていられ、送電時の電線温度上昇に伴う電線の垂れ下がり抑9）7）の考えはKondorskyら の潜制に役立っている。また、芯線には、使用時の強風、積雪、在的反強磁性説に近く、Fe-Fe原子対のフラストレーショ

振動による捻じれや曲がりに耐えうる延性も必要である。

ン度の組成依存から自発体積磁気ひずみを説明するモデル

インバー合金製芯線は、線材引抜加工と熱処理の組み合わ計算を行っている。

せにより製造される20）。芯線の強度は、引抜加工時に付与さいる。一方、Rancourtら

10）

6）

Fe-Ni系インバー合金の熱膨張に関して興味ある現象のれた歪みと、熱処理時の過飽和固溶体からの析出により強一つに、冷間加工すると加工度の上昇に伴い更に熱膨張係化される。良好な強度－延性バランスを確保するためには、数が小さくなることが知られている。これは加工によ

合金成分や製造工程等の適正な設計が重要になってくる。

11-14）

る結晶面のすべりで誘導された最隣接原子の変化のためと

また、熱膨張も合金成分や製造条件の影響を強く受ける、すべりによって増加したFe-Fe原子対特性である。Fe-Ni系やその他のインバー合金の熱膨張係

は、Fe-Ni原子対より原子間距離が大きい15）ことから、格数は、前述したように冷間加工により小さくなること11-14）

子振動による熱膨張を打ち消す自発体積磁気ひずみが冷間に加え、合金元素の種類と量により変化すること 21,22）、加加工状態では大きいことに起因するとしている。しかし、工後の熱処理により大きくなること11,13,15） が知られていこのような原子対数変化の直接観察例はなく、圧延加工でる。送電線用インバー合金線には、通常、高強度化のため合Fe-Fe原子対が増加すると仮定した場合、その推定増加量

金元素が添加されており、製造工程において引抜加工と熱処

は飽和磁化測定値から必要とされる増加量より遥かに少な理を受けるため、これらの影響を明らかにすることは、芯線

いため 、原子対数変化だけでは説明できないとする考え

製品の特性向上および品質管理の面で工業上も価値が高い。

の報告があり11,13）

16）

もある。また一方で、冷間加工の影響に関しては、格子欠

現在使用されている架空送電線用インバー合金線の強度陥の増加に原因を求める考え17） もあり、このような熱膨は、同用途向け鋼線と同じかやや低い程度にとどまってい

張の変化を生む原因について十分に理解されているとはいる20）。インバー合金線を更に高強度化できれば、適用可能

え な い。 む し ろ、 冷 間 加 工 後 に 比 較 的 低 温（100 ～な線路範囲が広がるほか、比強度増大による軽量化や鉄塔

Fig.2 Slater-Pauling curve.4）

Fig.1 Thermal expansion coefficient as functions oftemperature and composition in Fe-Ni alloys.4）

39

Sanyo Technical Report Vol.21 (2014) No.1

Fe-36wt%Niインバー合金の熱膨張、強度その他諸特性に及ぼす加工-熱処理条件と合金元素の影響を含む送電線路建設コストの低下など、設計自由度や経済数の増加が抑えられず、また高価なCoを多量に含有して性においてメリットが大きいと考えられる。このような状おり合金コストの上昇が避けられない。このように、いず

況の下、また今後予想される世界的電力需要増加への対応

れの強化方法にも一長一短があり、工業製品としての性能のため、従来のインバー合金線の強度を上回る高強度材がとコストの観点からはまだ改良の余地があると思われる。

求められている。

本研究の目的は、インバー合金の高強度化に関し、熱膨

送電線芯線への適用を目的とした高強度インバー合金の張及び強度への各種因子の影響を明らかにすることによっ

開 発 に つ い て は 幾 つ か 事 例 が あ る。Sasakiら19, 23） は、て、その開発指針を得ることである。この目的のため、炭Mo,Cr等の微量添加と靭性を劣化させない範囲でC量を選定

化物による析出強化を狙って炭化物の種類と量を変化させしたFe-Ni系合金について報告している。この合金に対してたFe-Ni系インバー合金を作製し、冷間加工-時効処理を施

適切な中間焼鈍と冷間加工を付与し、強度、捻回特性、絞した試料を用いて、合金組成と時効条件が強度や熱膨張特りおよび伸びを確保したとしている。詳細な合金組成や製性等に及ぼす影響を調査した。また、冷間加工-時効材の造工程は開示されていないが、これによりFe-36wt%Ni合

熱膨張変化には炭化物の析出現象だけでなく格子欠陥の寄金と比較して1.5倍の強度を得ている。これに近い事例とし与が大きいと考えられることから、インバー合金の特性変て、Hamadaら24）は、Fe-35.88wt%Ni合金に、0.33wt%C化を格子欠陥との関わりの中で明らかにすることも目的のと2.49wt%Mo、2.09wt%Coを添加した合金の開発例を一つとした。

紹介しており、Suzuki

18）

も、C,Mo,Co添加型のインバー

2. 実験方法

合金の開発例を報告している。上記3例はいずれもMo系
炭化物の時効析出を利用した析出強化型インバー合金であ2.1るといえる。

供試材

炭化物による析出強化を目的とした別の事例に、Nakama

本研究の供試材は、2つのシリーズに分けられる。シリーの報告がある。Fe-36wt%Ni付近のマトリクス相がズⅠでは、インバー合金の熱膨張その他特性に及ぼす冷間オーステナイト相であることに着目し、整合析出を狙い結加工と時効処理の影響を明らかにすることを目的として、晶構造が近いNaCl型炭化物であるVCを析出させて強化をTable 1に示すFe-36wt%Ni合金（“Invar”）を供試材とし実現している。

た調査を行った。真空誘導炉で溶製した50kgインゴット

ら

20）

炭化物析出強化とは異なる強化の例として、Satoら

25）を、1150℃で直径40mmに熱間鍛造し、1000℃ -30min

によるFe-28.5wt%Ni-12.5wt%Co-0.25wt%C合金があ

保持後水冷の固溶化熱処理を施した。次いで、旋盤加工にる。これは、強化方法として冷間加工時に生成する加工誘

よ り 直 径38mmの 棒 材 と し た 後、 冷 間 引 抜 に よ り 直 径起マルテンサイトを利用するものであり、マルテンサイト

27mm（減面率50%）に加工した。これら引抜材に（200相生成のため熱膨張係数はやや大きくなるが、鋼線を上回～ 700）℃ -（0.25 ～ 100）h保持後水冷の時効処理をる高強度を得ている。

行い、固溶化熱処理まま及び引抜ままのものと併せて供試以上の事例より、従来の高強度化方法は、大きく分けて材として実験に供した。

2つに分類できる。1つめは炭化物析出による強化、もう1シリーズⅡでは、インバー合金の高強度化を目的として、

つはマトリクスのマルテンサイト変態による強化である。

Cと種々炭化物生成元素を添加したFe-36wt%Ni合金を供試

いずれも、電線用芯線という製品形状から冷間引抜による材として種々調査を行った。供試材は、真空誘導炉にて溶加工を前提とした方法である。炭化物析出強化は、Fe-Ni

製した1kg又は50kgインゴットであり、これらをそれぞれ系インバー合金本来の低熱膨張特性に与える悪影響が比較

直径20mm又は40mmに熱間鍛造し、1100℃又は1200℃

的小さい一方、延性確保の観点からC量をあまり増やすこ-30min保持後水冷の固溶化熱処理を施した。直径20mmのとができず強化量は中程度である。マルテンサイト変態を棒材からは、直径14mm×高さ21mmの圧縮試験片を作製利用した強化方法は、高強度が得られるものの、熱膨張係

し、約20 ～ 60%の圧縮加工をした後、（550 ～ 750）℃

Table 1 Chemical composition of the investigated alloys , in wt %.

40

Sanyo Technical Report Vol.21 (2014) No.1

Fe-36wt%Niインバー合金の熱膨張、強度その他諸特性に及ぼす加工-熱処理条件と合金元素の影響-2h保持後水冷の時効処理を行い実験に供した。一方、直径

Fig.3に、Table 1に化学成分を示すInvarを、減面率40mmの棒材については、シリーズⅠと同様の手順で引抜-50%で引抜加工後、200 ～ 700℃で0.5 ～ 8h時効した

時効処理したものを供試材とした。但し、固溶化熱処理温と き の 硬 さ 変 化 を 示 す。 硬 さ は、 固 溶 化 熱 処 理 状 態 で度は炭化物を固溶化させるため1200℃とした。

123HVであり、引抜加工により213HVに上昇した。引抜材を200 ～ 700℃で時効処理した場合、時効温度200 ～

2.2

実験方法

500℃では硬さ変化は殆どなく、500℃を超える辺りから

2.2.1 機械的性質

硬さは低下し、650℃ -2h以上または700℃ -0.5h以上の硬さについては、ビッカース硬さ測定機にて、棒状の供時効によりほぼ固溶化熱処理状態に近い硬さにまで低下し試材の断面内中周部を荷重100gfにて測定した。引張試験た。この硬さ変化は、後述する以下の組織変化に対応してについては、棒材長手方向に平行な方向から、平行部直径いる。即ち、転位が移動する500℃以上の時効で軟化が生6mmで標点間距離25mmの試験片を作製し、常温にて試じはじめ、再結晶が生じる650℃以上の時効で固溶化熱処

験した。

理状態同等の硬さになった。

2.2.2 熱膨張特性
棒状の供試材の中周部から、直径3mmで長さ10mmの試験
片を長手方向に平行に作製した。富士電波工機製Formastor-Fを用いて、真空中で室温から300℃まで3℃ /minで昇温し、このときの温度変化に伴う試験片長さを測定して熱膨張係数を算出した。
2.2.3 磁気特性供試材から角2mmの立方体形状の試験片を作製し、東英工業株式会社製の振動試料型磁力計VSM-5を用いて、約4×104A/mの磁場中における磁化の強さを室温から約350℃まで測定した。これにより自発磁化の温度依存性を調べ、磁化曲線を外挿して磁化がゼロとなる温度を求めこれを磁気変態温度Tcとした。

Fig.3 Variation in hardness of cold-drawn Invar alloy withaging temperature and time.

2.2.4 ミクロ組織
析出物などの観察に透過電子顕微鏡を用いた（日立製作

Fe-Ni系インバー合金の熱膨張曲線は、磁気変態温度付所製HF-2000を使用）。異方性の確認や格子定数の測定

近に変曲点を持つ特徴的な温度依存性を有することが知らにはX線回折装置（理学電機株式会社製RINT-2500）をれている。本供試合金Invarにおいても同様であり、200℃用いた。

を超えるところにある変曲点以下の温度はいわゆるイン
バ ー 領 域 と な り 低 熱 膨 張 特 性 を 発 現 す る。Fig.435） に、

2.2.5 陽電子寿命

Invarの50 ～ 150℃平均熱膨張係数α50-150℃ に及ぼす引

試料中に入射された陽電子が電子と対消滅するまでの時

抜加工および時効温度の影響を示す。α50-150℃は、固溶化間は消滅サイトの電子密度に依存し、陽電子寿命と転位の熱処理状態では約1.6×10-6/Kであるが、引抜加工によりもつバーガースベクトルの大きさとの間には相関があるこ

約1.2×10-6/Kまで低下した。引抜材に2hの時効処理を施とが知られている 。このような陽電子の特徴を利用して、すと、400℃までの時効でα50-150℃は上昇して固溶化熱処

格子欠陥の種類を特定し、加工や時効による変化を調べた。

理状態と同程度に回復し、450 ～ 550℃時効では更に上陽電子寿命測定には、陽電子線源としてカプトン箔に密封

昇して500℃ -2h時効で約2.4×10-6/Kのピークを示しされた22Naを用い、この線源を2枚の試料で挟む外部線源

た。650℃以上の時効では再び固溶化熱処理状態と同程度法にて行った。

のα50-150℃になった。なお、引抜加工せずに500℃時効し26）た場合も、引抜後500℃時効材と同様にα50-150℃は上昇し

3. 実験結果と考察た。
Fig.5に、Invar固溶化熱処理材、引抜材および引抜-時

3.1

Fe-36wt%Ni合金の熱膨張、硬さその他諸特性に及効材の自発磁化曲線から求めた磁気変態温度Tcを示す。

ぼす加工と熱処理の影響（シリーズⅠ）

Tcは、500℃時効により上昇し、650℃時効により低下

41

Sanyo Technical Report Vol.21 (2014) No.1

Fe-36wt%Niインバー合金の熱膨張、強度その他諸特性に及ぼす加工-熱処理条件と合金元素の影響した。自発磁化の強さ自体も、500℃時効材では他より大再結晶による等軸化が進行していた。このことから、時効きい傾向があった。500℃時効処理でTcが高くなる様子

温度550℃以下では引抜加工で導入された異方性が残存しは、熱膨張係数が500℃時効により上昇する実験結果とのていることが分かる。

類似性がみられる。なお、引抜材のTcは固溶化熱処理材と変わらないが、自発磁化は低かった。

Fig.6 X-ray diffraction spectra.35）
Fig.7（b）35） に、陽電子消滅法により測定した陽電子
寿命スペクトルを2成分解析して得られた欠陥成分の寿命値を示す。Fig.7（a）35） は、欠陥で消滅した陽電子の割

Fig.4 Effects of cold-drawing and annealing temperature
on mean thermal expansion coefficient between 50
and 150℃. 35）

合である。引抜加工により、陽電子の欠陥での消滅割合はほぼ100%となり、陽電子寿命値は110psから180psと大幅に上昇した。これは、引抜により単空孔または空孔ク
ラスタが多量に導入されたことを意味している。引抜材を時効すると寿命値は変化し、300 ～ 400℃時効で転位での消滅を示す寿命値となった。500 ～ 550℃時効では寿命値は再び上昇すると共に、欠陥での消滅割合が減少しはじめた。650℃以上の時効により欠陥での消滅割合はゼロとなり、加工組織が完全に回復したことを表している。この欠陥寿命もまた熱膨張係数の変化と似た動きを示している。

Fig.5 Effects of cold-drawing and aging treatment onmagnetic transition temperature, Tc.

Fig.635）に、InvarのX線回折スペクトルを示す。引抜材と引抜-時効材では、引抜方向に平行な方向の回折スペク
トルが得られるように回転軸を設定した。固溶化熱処理状
態では、{111}面からの回折強度が最も強く、等方的な結晶粒分布を有していることを表している。引抜材では{220}ピークが高く、引抜による異方性が生じていた。この傾向は引抜-550℃時効材でも変わらず、引抜-650℃時

Fig.7 Lifetime and intensity of positron annihilated at
defects. 35）

効材の場合に固溶化熱処理状態と類似したピーク比となり

42

Sanyo Technical Report Vol.21 (2014) No.1

Fe-36wt%Niインバー合金の熱膨張、強度その他諸特性に及ぼす加工-熱処理条件と合金元素の影響

Fig.4より、Invarの熱膨張に関して、特異な現象が2つ域が生じれば、全体としてのTcにも影響を与える可能性があることに気づく。1つめは引抜材で熱膨張が低下するこある。これついては検証ができておらず今後の課題である。

とであり、2つめは500℃近傍の時効材で上昇することで
3.2

ある。

加工-熱処理したFe-36wt%Ni合金の熱膨張、硬さ

その他諸特性に及ぼす合金元素の影響（シリーズⅡ）

1つめの引抜材の熱膨張係数低下現象について、従来、結晶面のすべりによるFe-Fe原子対の増加にその原因を求Fig.836）に、Fe-36wt%Ni-0.2wt%C合金の40%圧縮-があった。これは、前述のように、Fe-Ni原子

時 効 後 の 硬 さ に 及 ぼ す 合 金 元 素 の 影 響 を 示 す。

対よりも原子間距離が大きいFe-Fe原子対が増えること

V,Ti,Ta,Nb,Zrは、いずれもNaCl型の炭化物を生成するこで、温度上昇に伴う自発体積磁気ひずみの消失による熱膨とが知られており、結晶構造がマトリクスのオーステナイ

張を抑制するとの考えに立つものである。しかしながら、ト相に近い。Cに対する原子数比が約1になるように各合本研究においては、引抜加工後は固溶化熱処理状態と比較

金元素を添加した場合、硬化への寄与が最も大きかった元

して格子定数が減少し、自発磁化が低下する結果となった。

素 はVで あ り、650 ℃ 時 効 に よ り 最 高 硬 さ を 示 し た。

これらはいずれもFe-Fe原子対が増加した場合に予測されTi,Ta,Nbの時効硬化度は僅かであり、Zrは全く時効硬化しる現象とは逆の結果であり、引抜による熱膨張係数低下はなかった。この結果は、オーステナイト相中の炭化物固溶

他に原因があると考える方が妥当と思われる。引抜加工で量はVCが最も大きく30）、従って時効析出量も多いと予測生じた異方性が低熱膨張化に影響を及ぼした可能性についされることや、VCの格子定数はマトリクスと最も近く31）、て考える。今回の供試材と組成が近いFe-34.8%Ni合金のミスフィット歪みを伴う整合析出の可能性があることに起熱膨張係数の結晶方位依存性については過去に報告があり、因したものと考えられる。

める説

11,13）[110]方向の方が[001]方向より大きいとされている 。し27）

かしながら、X線回折の結果では、時効温度550℃でも引抜による異方性はそのまま残っており、熱膨張係数が時効温度300℃で回復したことを踏まえると、本実験の結果は
異方性とは無関係だといえる。一方、格子欠陥の増加にその原因を求める説17） もある。本実験においては、引抜後に低下した熱膨張係数は、300 ～ 400℃の時効処理で固溶化熱処理状態と同程度にまで上昇した。陽電子寿命測定
結果より、この温度域は原子空孔の回復温度と重なっている。空孔の回復過程においては、緩和された空孔位置に原子が再配置されて全体の格子点数が少なくなるため体積が縮小する。昇温中にこのような現象が同時進行すれば熱膨張係数は小さくなることから、空孔の存在が引抜材の低熱膨張化の原因（の1つ）として不自然ではないと思われる。
2つめの500℃時効材の熱膨張係数上昇について考察すFig.8 Effect of alloying element on age hardness of
Fe-36%Ni-0.2%C alloy compressed by 40%.36）

る。まず、前述したのと同じ理由により、引抜異方性が原因ではない。加えて、固溶化熱処理後に引抜なしで500℃
時効しても熱膨張係数が上昇することから、引抜加工の影

上記結果を踏まえ、硬化への寄与度の高いVの添加を基

響ではないことは明らかである。引抜-時効材の欠陥にお本とし、他の合金元素を少量添加して析出炭化物組成を変ける陽電子寿命は500℃時効でピークとなり、熱膨張とのえることによって、更なる硬化の可能性を検討した。検討

類似性があったが、固溶化熱処理-500℃時効材（引抜なし）

した合金元素はTiとCrであり、原子番号がVの隣に位置しでは長寿命成分が生じておらず、格子欠陥もまた直接の高

い ず れ も 強 力 な 炭 化 物 生 成 元 素 で あ る。Fig.937） は、

熱膨張化の原因ではないといえる。磁気特性の面からみる

Fe-36wt%Ni-0.2wt%C合金の40%圧縮-時効後の硬さにと、500℃時効材ではTcが上昇し自発磁化も大きかった。

及ぼすVとTi又はCr複合添加の影響を調べたものである。

TcはCなどの固溶原子の存在で格子定数が大きくなると上供試材は、原子比で（V+Ti+Cr）/C比が約1になるようにが、550℃時効材の格子定数は固溶調整している。いずれの供試材も時効温度650℃ -2hで最化熱処理材と同等であり、Tc上昇は格子定数の影響ではな

高硬さを示した。VとTiの比を変えた場合、Fig.9（a）より、い。Fe-Ni合金のTcはNi濃度の上昇に伴って上昇すること

Vの約1/4をTiで置き換えたときに最も高い時効硬さが得が知られている 。もし、500 ～ 550℃時効によりNi濃られることが分かる。また、Fig.9（b）はVとCrの比を変度の異なる微視的領域が形成され、部分的にNi濃度が高い領えた場合であり、Vを約半分までCrで置換しても650℃時

昇することがある

28）

29）

43

Sanyo Technical Report Vol.21 (2014) No.1

Fe-36wt%Niインバー合金の熱膨張、強度その他諸特性に及ぼす加工-熱処理条件と合金元素の影響

効硬さはあまり変わらないことを示している。TiでVの一理を行った試験片の析出炭化物数密度と大きさを測定し部を置換すると、Fig.10（a）に示すThermo-Calc計算結た。V,Ti複合添加合金に析出する炭化物はTiを約半分含ん果のように、1200℃固溶化後に650℃で析出する炭化物

だ（V,Ti）Cで あ り、V単 独 添 加 合 金 のVCと は 異 な る。

量は減少する。それにも関わらず、Vの半分までTiで置きFig.10（b）に示すように、V,Ti複合添加により炭化物は換えてもV単独添加の場合と同等の硬さが得られる理由に小さくなり数密度は増加した。これは、Fig.9（a）に見らついて考察するため、40%圧縮後に650℃ -2hの時効処れるように、V,Ti複合添加合金では600℃時効でもV単独

Fig.9 Effect of ratio of V to V+Ti （a） and V+Cr （b）
on age hardness of Fe-36%Ni-0.2%C alloy
compressed by 40%.37）

Fig.10 Effect of ratio of V to V+Ti on computed amountof carbide at equilibrium （a） and on measured
number and size of carbide of Fe-36%Ni0.2%C-0.8%（V+Ti） alloy compressed by 40%
and aged at 650ºC.

Fig.11 Effect of ratio of V to V+Ti and V+Cr on mean
thermal expansion of Fe-36%Ni-0.2%C alloy.

Fig.12 Strength and thermal expansion of experimental alloy.

44

Sanyo Technical Report Vol.21 (2014) No.1

Fe-36wt%Niインバー合金の熱膨張、強度その他諸特性に及ぼす加工-熱処理条件と合金元素の影響

合金より高い時効硬さが得られていることから、より低温

ら微視的スケールにおけるNi濃度の変化によるものの可能側で炭化物析出が生じていることを表している。即ち、拡性がある。

散が制限される低温域で過飽和固溶体からの析出反応が始（2）Fe-36wt%NiにCその他の合金元素を添加し、引抜加まるため析出サイトが増加し、これにより析出物数密度の工-時効処理後の硬さ又は引張強さに及ぼす合金元素の影がもたらされてい響を比較した結果、VとTiを原子比で3:1の割合で添加し増加とこれに伴う析出強化量の上昇

32）ると考えられる。

た場合に最も高い時効硬さが得られ、Vの一部をCrで代替

Fig.11には、平均熱膨張係数に及ぼすVとTiの比、Vとしても時効硬さへの影響は小さかった。この結果を基にCrの比の影響を示す。VとTiの比で整理したFig.11（a）よ

C,V,Ti,Crを添加した試作合金は、無添加合金と比較して、り、熱膨張係数は、50 ～ 100℃の低温域ではTi量の減少

引抜-時効後に約400N/mm2高い引張強さを有していた。

によりやや上昇し、100 ～ 200℃の高温域では逆にTi量

5. 謝辞の減少でやや低下する傾向があった。これらの傾向は、Cの増加がTcを上昇

33）

させて高温域での熱膨張係数を低下させると共に、低温域での熱膨張係数は上昇21） させるこ

本論文は、筆者が京都大学大学院工学研究科に社会人ドとを考慮に入れると、Ti量の減少で固溶Cが増加したことクターとして在籍中に、白井泰治教授のご指導のもとで作によるものと推測される。

成した学位論文その他の論文34-37）から抜粋し、若干の手を以上の結果を基に、高強度インバー合金の合金設計を検加えてまとめ直したものです。白井先生及び研究室の方々討した。Fe-36wt%NiにCを0.3wt%添加し、炭化物析出

のご指導とご協力に対し、改めまして深く感謝いたします。

による高強度化と低熱膨張化を同時に達成するため、Cに対する原子比が1となるようにV,Ti,Crを3:1:3の原子比で参考文献添加したTable 1の36Ni-VTiCr合金を試作合金として、2.1
で既述した方法で供試材を作製して調査に供した。Fig.

1）H. Saito: Physics and Applications of Invar Alloys,

12（a） に、 試 作 合 金36Ni-VTiCrの 固 溶 化 熱 処 理 材、Maruzen, Tokyo, （1978）, 4.

50%引抜材、及び50%引抜-650℃時効材の引張強さを

2）M. Kishida and T. Masumoto: Materia Jpn., 36示す。650℃時効により、同様の手順で作製したInvarの引抜材よりも引張強さで400N/mm 大きい高強度化が実（1997）, 1080.

2

現できている（CやV等を添加していないInvarは時効硬化

3）C. E. Guilleaume: Compt. Rend., 125（1897）,

せず650℃時効では固溶化状態に近い程度にまで軟化する）。また、Fig.12（b）

37）

235.

には同条件での50 ～ 150℃

4）H. Saito: Physics and Applications of Invar Alloys,

平均熱膨張係数を示す。CやV等の合金元素を添加した

Maruzen, Tokyo, （1978）, 18.

36Ni-VTiCrの熱膨張はInvarよりも大きい。しかしながら、

5）K. Fukamichi: Materia Jpn., 36（1997）, 1064.

650℃時効材の熱膨張係数は低下しInvarのそれに近づい

6）E. I. Kondorsky and V. L. Sedov: J. Appl. Phys.,

た。適切な条件で時効すれば、合金元素が炭化物としてマ31 （1960）, 5, 331S.

トリクスから排出され、熱膨張係数はInvarには及ばない

7）R. J. Weiss: Proc. Phys. Soc., 82（1963）, 281.

までも低下する。このように、CとV,Ti,Cr等の添加により、

8）Y. Kachi: Kotai-butsuri, 3（1968）, 10, 499.

インバー合金の高強度化が図られることが分かった。但し、

9）J. M. Wesselinowa, I. P. Ivanov and P. Entel: Phys.

今回試作した36Ni-VTiCrでは、狙いの炭化物に制御できてRev. B, 55（1997）, 21, 14311.

おらず、添加合金元素量の最適化を図る必要がある。

10）D. G. Rancourt and M. –Z. Dang: Phys. Rev. B,
54（1996）, 17, 12225.

4. 結言

11）H. Saito: Physics and Applications of Invar Alloys,
Maruzen, Tokyo, （1978）, 474.

以上の研究の結果、Fe-36wt%Niインバー合金の熱膨張

12）H. Kagawa: Trans. Jpn. Soc. Mech. Eng., A, 51

その他特性に及ぼす加工と熱処理の影響と、強度その他特（1985）, 757.

性に及ぼす合金元素の影響に関し、以下の知見が得られた。

13）M. Kishida, S. Sawaya and Y. Saito: Netsu Shori,（1）Fe-36wt%Ni合金の熱膨張係数は、引抜加工で低くな

34（1994）, 287.

り、500℃近傍で時効処理すると高くなった。引抜による14）M. Kishida and S. Sawaya: Netsu Shori, 34

低熱膨張化は、加工で導入された原子空孔等の格子欠陥の（1994）, 326.

影響と推測される。また、500℃時効による高熱膨張化は、

15）T. Yokoyama and K. Eguchi: Phys. Rev. Lett.,

引抜加工有無に関わらず生じており、その原因は不明なが

107（2011）, 065901.

45

Sanyo Technical Report Vol.21 (2014) No.1

Fe-36wt%Niインバー合金の熱膨張、強度その他諸特性に及ぼす加工-熱処理条件と合金元素の影響

16）S. Chikazumi, T. Mizoguchi and N. Yamaguchi: J.
Appl. Phys., 39（1968）, 939.
17）S. Chikazumi and T. Mizoguchi: Kotai butsuri, 3（1968）, 67.
18）K. Suzuki: Materia Jpn., 36（1997）, 1075.
19）S. Sasaki, T. Takebe, K. Miyazaki, M. Yokota, K.
Sato, S. Yoshida and I. Matsubara: Sumitomo
Electric, 125（1984）, 54.
20）K. Nakama, T. Kariya, T. Isomoto, M. Sanai andT. Nishikawa: Materia Jpn., 49（2010）, 69.
21）M. Tsuda: Tetsu-to-Hagané, 80（1994）, 944.
22）T. Kanamaru and S. Hirotsu: Nisshin Steel Tech.
Rep., 33（1975）, 18.
23）M. Yokota, N. Ogasa, T. Kondo and K. Sato: Bull.
Jpn. Inst. Met., 21（1982）, 4, 260.
24）K. Hamada, Y. Yamaoka, H. Tsubono and Y.
Kawabata: Wire J. Int., 4（1988）, 84.
25）K. Sato, T. Ohno, Y. Masugata, N. Shimada andH. Shiga: Hitachi Metals technical review, 12（1996）, 49.
26）Y. Shirai, K. Matsumoto, G. Kawaguchi and M.
Yamaguchi: Mat. Sci. Forum, 105-110（1992）, 1225.
27）H. Kagawa, J. Kawamura and S. Chikazumi:Collected Abstracts of the Autumn Meeting of the
Physical Society of Japan （1981）, 141.
28）G. F. Bolling, A. Arrott and R. H. Richman: Phys.
Stat. Sol. 26（1968）, 743.
29）S. Chikazumi: Physics and Applications of Invar
Alloys, Maruzen, Tokyo, （1978）, 3.
30）K. Narita: Bulletin of Japan Inst. Met., 8（1969）, 49.
31）K. Narita: Bulletin of Japan Inst. Met., 7（1968）, 742.
32）C. T. Sims, N. S. Stoloff and W. C. Hagel:Superalloys II, John Wiley & Sons, Inc., NY,（1987）, 66.
33）G. F. Bolling, A. Arrott and R. H. Richman: Phys.
Status Solidi, 26, （1968）, 743.
34）K. Nakama, S. Furuya, K. Sugita, K. Inoue and Y.
Shirai: Tetsu-to-Hagane, 99（2013）, 380.

■著者35）K. Nakama, S. Tatsutani, K. Sugita and Y. Shirai:
J. Japan. Inst. Metals, 77（2013）, 537.
36）K. Nakama, K. Sugita and Y. Shirai:
Metallography, Microstructure, and Analysis, 2（2013）, 383.
37）K. Nakama, S. Tatsutani1, K. Sugita and Y.
中間 一夫

Shirai: J. Japan. Inst. Metals, 78（2014）, 37.

46

Sanyo Technical Report Vol.21 (2014) No.1